## ARTIKEL RISET
URL artikel: h#p://e-jurnal.0g.umi.ac.id/index.php/Sinnunmaxillofacial Pengaruh Jus Buah Pir (Pyrus commumunis) Terhadap Perubahan Warna Resin Komposit
Sarahfin Aslan 1 , Masriadi 2 , (K) Fadil Abdillah Arifin 3 , Indrya Kirana Mattulada 4 , Yustisia Puspitasari 5 , Sitti Fadhillah Oemar Mattalitti 6 , Hardiyanti 7 1,2,3,4,5,6,7 Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Muslim Indonesia Email Penulis Korespondensi ( K ): fadilabdillaharifin@umi.ac.id sarahasrun@gmail.com 1 , arimasriadi@gmail.com 2 , fadilabdillaharifin@umi.ac.id 3 , indryamattulada@yahoo.com 4 , yustisia.puspitasari@gmail.com 5 , st.fadhillahumarmattalitti@umi.ac.id 6 , hardiyanti9780@gmail.com 7
(08123036161)

## ABSTRAK
Pendahuluan: Pada era globalisasi masyarakat indonesia mulai sadar akan kesehatan gigi dan mulut, kesadaran masyarakat tersebut tidak hanya mengenai penyakit gigi dan mulut, melainkan juga masalah estetik gigi, estetik yang baik dapat dilakukan dengan banyak cara salah satunya tindakan penumpatan, bahan  tumpatan  yang  biasa  digunakan  yaitu  resin  komposit.  Umumnya  dokter  gigi  memilih  resin komposit sebagai bahan tambal karena sifat estetik yang sewarna dengan gigi sehingga memberikan hasil yang memuaskan. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sari buah pir terhadap perubahan warna resin komposit . Bahan dan Metode: Sampel penelitian ini adalah komposit nanohibrid dengan  ketebalan  4  mm  dan  diameter  5  mm.  Penelitian  ini  menggunakan  metode Eksperimental Laboratorium yaitu pengujian yang dilakukan di laboratorium dengan bentuk penelitian berupa Pre-post  Test  Control  Design .  Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah True  Eksperimental Laboratorium. Uji statistic menggukanakan Wilcoxon. Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perubahan warna pada resin komposit setelah direndam dalam jus buah pir dimana nilai rata-rata setelah direndam  dalam  jus  buah  pir  pada  kelompok  kopi  yaitu  12,00  pada  kelompok  teh  12,778  dan  pada kelompok fanta 7,667 dan berdasarkan uji statistic memperoleh nilai signifikan P<0.00. Kesimpulan: Hipotesis alternatif penelitian ini diterima, dan hasil penelitian ini menunjukkan adanya perubahan warna pada resin komposit setelah direndam dalam sari buah pir.
Kata kunci: Resin komposit; Perubahan warna; Jus buah pir
Sinnun Maxillofacial Journal. Vol. 02 No. 02 (Oktober, 2020): 8-16

## PUBLISHED BY:
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muslim Indonesia Address:
Jl. Padjonga Dg. Ngalle. 27 Pab’batong (Kampus I UMI) Makassar, Sulawesi Selatan.
Email : sinnunmaxillofacial.fkgumi@gmail.com ,
Sinnun Maxillofacial Journal . Vol. 02 No. 02 (Oktober, 2020): 8-16                                  E-ISSN 2714-5646

## ABSTRACT
Introduction: In  the  era  of  globalization,  Indonesian  people  are  starting  to  become  aware  of  oral health, public awareness is not only about dental and oral diseases, but also dental aesthetics, good aesthetics can be done in many ways, one of which is the act of filling, filling materials commonly used. Generally, dentists choose composite resin as a filling material because of its aesthetic properties that are the same color as the teeth so that it gives satisfactory results. Objectives: This study aims to determine the effect of pear juice on composite resin discoloration. Materials and Methods: The samples of this study were  nanohybrid  composites  with  a  thickness  of  4  mm  and  a  diameter  of  5  mm.  This  study  used  a laboratory experimental method, namely testing carried out in the laboratory with the form of research in the form of a pre-post test control design. This type of research is the True Experimental Laboratory. Statistical test using Wilcoxon. Results: The results of this study showed that there was a change in color in the composite resin after immersion in pear juice where the average value after immersion in pear juice in the coffee group was 12.00 in the tea group 12.778 and in the fanta group 7.667 and based on statistical tests obtained significant value P <0.00. Conclusions: The alternative hypothesis of this study was accepted, and the results of this study showed that it was a color change in the composite resin after being soaked in pear juice.
Keywords: Composite resin; Color change; Pear juice

## PENDAHULUAN
Pada era globalisasi masyarakat indonesia mulai sadar akan kesehatan gigi dan mulut. Kesadaran masyarakat tersebut tidak hanya mengenai penyakit gigi dan mulut, melainkan juga masalah estetik gigi. Estetik yang baik dapat dilakukan dengan banyak cara salah satunya tindakan penumpatan. Bahan tumpatan yang biasa digunakan yaitu resin komposit. [1]
Resin komposit merupakan salah satu bahan restorasi gigi yang saat ini populer digunakan oleh dokter gigi dan banyak dipilih oleh pasien. Umumnya dokter gigi memilih resin komposit sebagai bahan tambal karena sifat estetik yang sewarna dengan gigi sehingga memberikan hasil yang memuaskan. Resin komposit diperkenalkan sebagai bahan restorasi sewarna dengan gigi sekitar 40 tahun yang lalu. Perkembangan bahan restorasi kedokteran gigi (resin komposit) dimulai pada akhir tahun 1950-an dan awal 1960-an. Sebuah kemajuan besar telah dibuat ketika Dr. L. Bowen (1962) memperkenalkan resin komposit pertama kali. [2,3]
Resin  komposit  adalah  bahan  berbasis  resin  yang  didalamnya  ditambahkan  partikel  pengisi. Resin komposit memiliki kelebihan dari segi estetik karena tersedia dalam berbagai pilihan/tipe warna yang mirip dengan warna dan struktur gigi. Umumnya resin komposit dapat bertahan selama 6-12 tahun jika  dirawat  dengan  baik.  Resin  komposit  juga  memiliki  kekurangan  yaitu  restorasi  resin  memiliki kecenderungan untuk mengalami perubahan warna yang dikaitkan dengan tingkat penyerapan air dan hidrofilitas matriks resin. [4,1,2]
Perubahan  warna  pada  resin  komposit  merupakan  perubahan  fisik  yang  dapat  terlihat  secara visual.  Perubahan  warna  pada  resin  komposit  disebakan  oleh  beberapa  faktor,  yaitu  intrinsik  dan ekstrinsik. Faktor intrinsik berasal dari bahan itu sendiri yaitu matriks resin atau pada celah penghubung
Sinnun Maxillofacial Journal . Vol. 02 No. 02 (Oktober, 2020): 8-16                                  E-ISSN 2714-5646
matriks dan filler karena kandungan filler dapat menyerap air, sedangkan faktor ektrinsik berasal dari zat warna minuman atau makanan yang dikonsumsi. [4,1]
Bahan resin komposit apabila berada dilingkungan berair akan mengakibatkan ikatan polimer mengembang sehingga komposit akan menjadi lebih lunak. Sifat fisik dari resin komposit tergantung pada kualitas polimer yang terbentuk, apabila kurang baik maka akan lebih rentan terhadap zat kimia yang  masuk  melalui  makanan  dan  minuman.  Hal  ini  mengakibatkan  lebih  mudah  terjadi  perubahan warna seiring waktu. Perubahan warna menjadi penyebab diperlukannya penggantian bahan tumpatan karena tidak estetik sehingga tidak menunjang penampilan seseorang. Prosedur pemutihan dilakukan menggunakan  bahan  radikal  bebas  untuk  memecah  makromolekul  warna  yang  besar  menjadi  lebih kecil. Bahan aktif yang terdapat pada bahan pemutih adalah hidrogen peroksida. Alternatif lain yang dapat digunakan sekaligus menghemat biaya yaitu dengan buah pir yang dapat mengembalikan warna komposit. [4,5]
Buah  pir  ( Pyrus  communis )  mengandung  vitamin  K,  potasium,  kalsium,  iron,  magnesium, riboflavin, vitamin B-6, asam folat, dan hidrogen peroksida. Kandungan hidrogen peroksida pada buah pir meningkat selama proses pematangan buah, pada 100 mg jaringan buah pir terdapat sekitar 2 gram hidrogen peroksida saat pemasakan dimulai. [5]
Berdasarkan  latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian tentang pengaruh buah pir terhadap perubahan warna resin komposit.

## BAHAN DAN METODE
Penelitian ini menggunakan metode Eksperimental Laboratorium yaitu pengujian yang dilakukan di laboratorium dengan bentuk penelitian berupa Pre-post Test Control Design . Jenis penelitian yang dilakukan  adalah True  Eksperimental  Laboratorium. Penelitian  ini  dilakukan  di  Lab  Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muslin Indonesia pada bulan November Tahun 2019. Sampel penelitian ini adalah komposit nanohibrid dengan ketebalan 4 mm dan diameter 5 mm dengan penyinaran selama 40 detik dengan jarak 1 mm menggunakan teknik Bulk Fill . Sampel dibuat dalam bentuk lingkaran sebanyak 27 buah dengan ukuran tebal 4 mm dan diameter 5 mm dengan menggunakan sedotan yang telah  diolesi  vaselin  yang  diletakkan  di  atas glass  slab .  Resin  komposit  dimasukkan  menggunakan plastic  instrumen ke  dalam  cetakan  sedotan  sampai  memenuhi  seluruh  cetakan  dan  dilakukan penyinaran  dengan light  cured selama  40  detik  dengan  jarak  1  mm  dan  resin  komposit  yang  telah mengeras dikeluarkan dari cetakan. Resin komposit berjumlah 27 buah tersebut dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kelompok A, B, dan C setiap kelompok berisi 9 buah komposit. Selanjutnya komposit direndam dalam minuman berwarna yaitu kopi, teh, dan fanta setiap minuman sebanyak 200 ml dimana kelompok A komposit direndam dalam larutan kopi, kelompok B direndam dalam teh dan kelompok C di rendam dalam fanta, masing-masing direndam selama tujuh hari. Setelah tujuh hari setiap kelompok komposit dikeluarkan dari minuman berwarna kemudian diukur warna komposit yang telah direndam
Sinnun Maxillofacial Journal . Vol. 02 No. 02 (Oktober, 2020): 8-16                                  E-ISSN 2714-5646
selama tujuh hari  menggunakan shade guide dan hasil pengukuran di catat. Pembuatan jus buah pir, dimana buah pir yang akan digunakan di cuci sampai bersih, kemudian di blender tanpa penambahan aquades sehingga diperoleh jus buah pir dengan konsentrasi 100% sebanyak 100 ml.
Selanjutnya kelompok A, B, dan C yang telah direndam dalam minuman berwarna kemudian direndam lagi dalam jus buah pir konsentrasi 100% selama 30 menit perhari diaplikasikan selama tujuh hari. Setelah tujuh hari sampel kelompok A, B, dan C di ukur warnanya menggunakan shade guide untuk mengetahui perubahan warna pada sampel.

## HASIL

## Univariat
Tabel 5.1  Perendaman Resin Komposit dalam jus buah pir pada kelompok kopi
Komposit Pada Kelompok Kopi Sebelum Sesudah 1 16 13 2 15 13 3 15 11 4 16 13 5 13 9 6 14 10 7 16 13 8 16 13 9 16 13 Rata-rata 15.222 12.000 Standar Deviasi 1.030 1.491
Berdasarkan  table  (5.1)  menunjukkan  hasil  rata-rata  data  komposit  pada  kelompok  kopi ditunjukkan bahwa rata-rata nlai komposit pada kopi sebelum perlakuan sebesar 15,222 dengan standar deviasi sebesar 1,030. Selain itu, nilai rata-rata resin komposit sesudah perendaman menggunakan jus buah  pir  sebesar  12,00  dengan  standar  deviasi  sebesar  1,491.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  terjadi penurunan nilai komposit setelah dilakukan perendaman menggunakan jus buah pir,
Tabel 5.2 Perendaman Resin Komposit Dalam Jus Buah Pir Pada Kelompok Teh
Komposit Pada Kelompok Teh Sebelum Sesudah 1 15 14 2 16 13 3 15 14 4 13 11
Sinnun Maxillofacial Journal . Vol. 02 No. 02 (Oktober, 2020): 8-16                                  E-ISSN 2714-5646
5 15 14 6 15 14 7 8 7 8 15 14 9 15 14 Rata-rata 14.111 12.778 Standar Deviasi 2.283 2.250
Berdasarkan  table  (5.2)  menunjukkan  hasil  rata-rata  data  komposit  pada  kelompok  teh, ditunjukkan bahwa rata-rata nlai komposit pada teh sebelum perlakuan sebesar 14,11 dengan standar deviasi sebesar 2,283. Selain itu, nilai rata-rata resin komposit sesudah perendaman menggunakan jus buah  pir  sebesar  12,778  dengan  standar  deviasi  sebesar  1,491.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  terjadi penurunan nilai komposit pada teh setelah dilakukan perendaman menggunakan jus buah pir,
Tabel 5.3 Perendaman Resin Komposit Dalam Jus Buah Pir Pada Kelompok Fanta
Komposit Pada Kelompok Fanta Sebelum Sesudah 1 14 10 2 12 10 3 10 6 4 14 9 5 12 7 6 12 9 7 14 5 8 12 6 9 14 7 Rata-rata 12.667 7.667 Standar Deviasi 1.333 1.764
Berdasarkan  table  (5.3)  menunjukkan  hasil  rata-rata  data  komposit  pada  kelompok  fanta, ditunjukkan  bahwa  rata-rata  nilai  komposit  pada  fanta  sebelum  perlakuan  sebesar  12,667  dengan standar  deviasi  sebesar  1,33.  Selain  itu,  nilai  rata-rata  resin  komposit  sesudah  perendaman menggunakan jus buah pir sebesar 7,667 dengan standar deviasi sebesar 1,764. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan nilai komposit pada fanta setelah dilakukan perendaman menggunakan jus buah pir.
Tabel 5.4 Rata-rata warna resin komposit sebelum dan sesudah direndam dalam jus buah pir
Sinnun Maxillofacial Journal . Vol. 02 No. 02 (Oktober, 2020): 8-16                                  E-ISSN 2714-5646
Percobaan Rata-rata Standar Deviasi P- Value Sebelum Sesudah  Selisih Sebelum Sesudah Kopi 15.222 12.000 3.222 1.030 1.491 0.000 Teh 14.111 12.778 1.333 2.283 2.250 0.000 Fanta 12.667 7.667 5.000 1.333 1.763 0.000
Berdasarkan  table  (5.4)  ditunjukkan  hasil  uji  deskriptif  pada  warna  resin  komposit  setelah diberikan  perlakuan  jus  buah  pir.  Diperoleh  hasil  bahwa  rata-rata  nilai  warna  pada  kopi  sebelum dilakukan perendaman menggunakan jus buah pir sebesar 15,222 dengan standar deviasi sebesar 1.030, sedangkan  setelah  dilakukan  perendaman  menggunakan  jus  buah  pir  diperoleh  nilai  rata-rata  warna sebesar 12.000 dengan standar deviasi sebesar 1.491. Ditunjukkan bahwa terjadi perubahan warna pada resin  komposit  kopi  sebesar  3,222.  Selain  itu,  rata-rata  nilai  warna  pada  teh  sebelum  dilakukan perendaman menggunakan jus buah pir sebesar 14,111 dengan standar deviasi sebesar 2,283, sedangkan setelah dilakukan  perendaman menggunakan jus buah pir diperoleh nilai rata-rata warna sebesar 12,778 dengan standar deviaisi sebesar 2.250. Ditunjukkan bahwa terjadi perubahan warna pada resin komposit teh sebesar 1.33 setelah dilakukan perendaman menggunakan jus buah pir. Sedangkan, rata-rata nilai warna pada fanta sebelum dilakukan perendaman menggunakan jus buah pir sebesar 12,667 dengan standar  deviasi  sebesar  1.333,  sedangkan  setelah  dilakukan  perendaman  menggunakan  jus  buah  pir diperoleh nilai rata-rata warna sebesar 7,667 dengan standar deviasi sebesar 1.763. Ditunjukkan bahwa terjadi  perubahan  warna  pada  resin  komposit  fanta  sebesar  5,00  setelah  dilakukan  perendaman menggunakan jus buah pir dan diperoleh hasil bahwa penurunan nilai warna terbasar terjadi pada fanta.
Tabel 5.5 Uji Normalitas Perendaman P-value Uji Shappiro Wilk Sebelum 0.001 Sesudah 0.003
Berdasarakan hasil pengujian normalitas menggunakan uji Shapiro Wil menunjukkan hasil nilai p-value pada masing-masing perlakuan sebelum sebesar 0,001 dan sesudah sebesar 0,003 yang lebih kecil  daripada  0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  data  pada  kelompok  sebelum  dan  sesudah  tidak berdistribusi normal.
Sinnun Maxillofacial Journal . Vol. 02 No. 02 (Oktober, 2020): 8-16                                  E-ISSN 2714-5646
Tabel 5.6 Uji Wilcoxon Perendaman Z P-value Sebelum- Sesudah -4.563 0.000
Berdasarkan  table  (5.6)  menunjukkan  hasil  pengujian  sebelum  dan  sesudah  perendaman menggunakan jus buah pir pada komposit kopi, teh, dan Fanta. Hasil p-value yang diperoleh sebesar 0,000  yang  lebih  kecil  daripada  0,05.  Hal  ini  menunjukkan  terjadi  perubahan  yang  signifikan  pada keadaan sebelum dan sesudah perendaman menggunakan jus buah pir.

## PEMBAHASAN
Penelitian ini dilakukan di Labrotorium Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muslim Indonesia selama beberapa hari, yang dilakukan pada bulan Januari 2020. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk  mengetagui  Pengaruh  Jus  Buah  Pir  ( Pyrus  Cummunis) Terhadap  Perubahan  Warna  Resin Komposit.
Berdasarkan  tabel  5.6  hasil  penelitian  yaitu  menggunakan    uji Wilcoxon menunjukkan  hasil pengujian sebelum dan sesudah perendaman menggunakan jus buah pir pada komposit kopi, teh, dan Fanta. Hasil p-value yang diperoleh sebesar 0,000 yang lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan terjadi perubahan yang signifikan pada keadaan sebelum dan sesudah perendaman menggunakan jus buah pir.
Pada  penelitian  ini  menggunakan  minuman  berwarna  yaitu  kopi,  teh,    fanta  dan  jus  buah  pir (Pyrus  communis) dimana  resin  komposit  direndam  terdahulu  pada  minuman  berwarna  selama beberapa hari sehingga warnanya menjadi lebih gelap, setelah itu dilakukan perendaman pada jus buah pir (Pyrus communis) selama beberapa hari untuk melihat perubahan warna resin komposit setelah di rendam dalam jus buah pir ( Pyrus communis) .
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  membuktikan  bahwa  jus  buah  pir  ( Pyrus  communis) dapat merubah warna resin kompsit. Hasil penelitian ini sejalan dengan  Utami dkk (2016) walaupun dengan metode yang berbeda yang melibatkan perendaman gigi permanen dalam jus buah pir untuk melihat perubahan kecerahan yang terjadi pada sampel, dewi menyimpulkan bahwa lama aplikasi dengan jus buah konsentrasi 100% berpengaruh terhadap perubahan warna gigi. Buah pir mengandung hidrogen peroksida, pada 100 mg jaringan bauh pir terdapat sekitar 2 gram hidrogen peroksida saat pemasakan dimulai. [5]
Pada penelitian ini menggunakan resin komposit nanohibrid mengandung monomer dimetakrila, seperti TCD-DI-HEA dan UDMA yang bersifat hidrofilik sehingga dapat menyerap air. Kemampuan penyerapan  air  ini  dapat  menyebabkan  perubahan  warna.  Perubahan  warna  pada  resin  komposit disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik berasal dari bahan itu
Sinnun Maxillofacial Journal . Vol. 02 No. 02 (Oktober, 2020): 8-16                                  E-ISSN 2714-5646
sendiri yaitu matriks resin atau pada celah penghubung matriks dan filler karena kandungan filler dapat menyerap  air,  sedangkan  faktor  intrinsik  berasal  dari  zat  warna  minuman  atau  makanan  yang  di konsumsi. [25,16]
Pada  penelitian  ini  menggunakan  kopi,  teh  dan  fanta  dimana  kandungan  asam  dalam  kopi meyebabkan  terjadinya microleage, sehingga  zat  warna  pada  kopi  diserap  oleh  permukaan  resin komposit dan menyebabkan perubahan warna.  Kopi mengandung senyawa volatil, trigonelin, asam amino,  asam  karboksilat,  asam  fenolat  dan  tanin.  Tanin  merupakan  senyawa  polifenol  yang menyebabkan  pewarnaan  coklat.  Pada  teh  juga  dapat  memyebabkan  perubahan  warna  pada  resin komposit dimana salah satu kandungan teh adalah tanin 22,5%  yang merupakan asam amino berwarna coklat. Tanin dalam teh merupakan salah satu peyebab perubahan warna pada bahan resin. Sedangkan pada fanta merupakan minuman bersoda dimana soda tidak hanya mengandung zat pewarna tetapi juga mengandung  gula  dan  mempunyai  PH  yang  rendah.  Kandungan  gula  dalam  minuman  soda  dapat meningkatkan  terjadinya  perubahan  warna  pada  bahan  tambal  resin  komposit,  sedangkan  PH  yang rendah  dapat  mempengaruhi  softening  matriks  dalam  resin  komposit  sehingga  berpengaruh  pada integritas resin komposit. [25,26,27]
Dari penelitian ini bahwa resin komposit memiliki kecenderungan untuk menyerap air sehingga dapat  meyebabkan  perubahan  warna  pada  resin  komposit.  Penelitian  ini  sesuai  dengan  teori  yang ditemukan oleh Viona bahwa resin komposit memiliki sifat dapat menyerap air. [25]
Perubahan  warna  pada  permukaan  tumpatan  resin  komposit  merupakan  hal  yang  tidak  dapat dihindari.  Hal tersebut disebabkan oleh permukaan restorasi resin komposit yang tidak halus setelah pemolesan,  sehingga  makanan  dan  zat  warna  dapat  berpotensi  pada  permukaan  kasar  tersebut. Kekasaran permukaan resin komposit dipengaruhi oleh jenis partikel filler yang digunakan. [16]
Perubahan  warna  menjadi  penyebab  diperlukannya  penggantian  bahan  tumpatan  karena  tidak estetik sehingga tidak menunjang penampilan seseorang. Prosedur pemutihan dilakukan menggunakan bahan radikal bebas untuk memecah makromolekul warna yang besar menjadi lebih kecil. Bahan aktif yang terdapat pada bahan pemutih adalah hidrogen peroksida. [5]
Menurut  penelitian  Brennan,  buah  pir  mengandung  hidrogen  peroksida.  Hidrogen  peroksida berperan dalam proses oksidasi yang menginisiasi proses pematangan buah. Peningkatan  kandungan hidrogen peroksida dalam jaringan buah akan mempercepat  proses pematangan buah. Di dalam 100 mg  buah  pir  hijau,  terdapat  sekitar  2  gram  hidrogen  peroksida  saat  pemasakan  dimulai.  Hidrogen peroksida termasuk zat oksidator yang bisa digunakan sebagai pemutih. Hidrogen peroksida termasuk zat oksidator yang bisa digunakan sebagai pemutih. [5]
Pada  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pada  resin  komposit  yang  direndan  dalam  minuman berwarna yaitu kopi, teh, dan fanta menunjukkan warna yang gelap tetapi setelah direndam dalan jus buah pir resin komposit menunjukkan warna yang lebih terang.
Sinnun Maxillofacial Journal . Vol. 02 No. 02 (Oktober, 2020): 8-16                                  E-ISSN 2714-5646

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penilitian  yang  dilakukan,  dapat  disimpulkan  :  Pada  penelitian  ini menunjukkan bahwa ada pengaruh jus buah pir terhadap perubahan warna pada resin komposit sebelum dan sesudah direndam dalam jus buah pir. Saran untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan lebih akurat menggunakan spektrofotometer untuk mengetahui perubahan warna pada resin komposit dan untuk yang memiliki masalah warna pada gigi karena faktor eksternal  seperti  makanan  atau  minuman  terutama  yang  sering  mengonsumsi  kopi,  teh,  dan  fanta, peneliti menyarankan untuk meminum jus buah pir karena pada buah pir terdapat hidrogen peroksida.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]   Makasenda EFL, DA Wicaksono, dan JA Khoman. 2018. Perubahan Warna Resin Komposit pada Perendaman Larutan Cuka (Asam Asetat) dan Jeruk Nipis (Citrus arantifolia). Jurnal e-GIGI (eG), Vol 6 No 2.
[2]   Aulia NR, D  Puspitasari, dan MYI Nahzi. 2017. Perbedaan Perubahan Warna Resin Komposit Nanofiller Pada Perendaman Air Rebusan Daun Sirih Merah (Piper Crocatum) dan Obat Kumur Non-Alkohol. Dentino Jurnal Kedokteran Gigi Vol II. No I.
[3]   Rusmayati  A,  I  Erlita,  dan  MYI  Nahzi.  2017.  Perbedaan  Perubahan  Warna  Resin  Komposit Nanofiller Yang Dipoles dan Tidak Dipoles Pada Perendaman Larutan Teh Hijau. Dentino Jurnal Kedokteran Gigi Vol II. No I.
[4]   Istibsyaroh, S Lestari, dan R Nugroho. 2018. Perubahan Warna Resin Komposit Nanofiller Setelah Perendaman Dalam Minuman Susu Fermentasi (Penelitian In Vitro). The Indonesian Journal Of Health Science Vol. 10, No.1.
[5]   Utami  DR,  ARP  Kusuma,  dan  W  Anggarani.  2016.  Pengaruh  Lama  Aplikasi  dan  Waktu Perendaman  Gigi  Dengan  Jus  Buah  Pir  Terhadap  Perubahan  Warna  dan  Kekerasan  Mikro. ODONTO Dental Journal. Vol. 3 No 2.
[6]   Hananta  SO,  G  Sutrisno,  dan  D  Asrianti.  2013.  Perbedaan  Perubahan  Warna  Pada  Permukaan Resin Komposit Nanofiller dan Nanohybrid Setelah Perendaman Kopi. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia.
[7]   Diansari V, DS Ningsih, TA Arbie. 2015. Pengaruh Minuman Kopi Luwak Terhadap perubahan warna resin komposit Nanohibrid. Cakradonya Dent J, Vol 7 No 1.
[8]   Putri SP, R Yulianti, M Hudiyati. 2018. Stabilitas Warna Resin Komposit Nanohibrida Setelah Perendaman Dalam Larutan Teh Dengan Berbagai Tingkat Oksidasi. Jurnal Material Kedokteran Gigi. Vol 2 No 7.
[9]   Effendi MC, Y Nugraeni, RW Pratiwi. 2014. Pengaruh Lama Perendaman Terhadap Perubahan Warna Resin Komposit Nanohibrida Akibat Konsumsi Minuman Soda Aneka Warna dan Rasa.